natgillin/translations-raw huggingface dataset:
No such fragment shall present a point more than 35 mm long measured in accordance with paragraph 2.6.1.2.4.1 below.
Ühelgi sellisel killul ei või olla pikemat teravikku kui 35 mm, mõõdetuna vastavalt punktile 2.6.1.2.4.1.
A fragment shall be considered as an irregular fragment if it cannot be inscribed in a circle of 40 mm in diameter, if it has at least one point more than 15 mm long when measured from the top of the point to the section whose width is equal to the glazing thickness, and if it has one or more points having a top angle smaller than 40°.
Kild on ebaühtlase kujuga, kui see ei mahu 40 mm läbimõõduga ringjoone sisse, kui sellel on vähemalt üks üle 15 mm pikkune teravik (mõõdetuna teraviku tipust selle osani, mille paksus on võrdne klaasi paksusega) ning kui sellel on üks või rohkem teravikku, mille tipunurk on alla 40°.
Fragments of elongated shape shall be allowed in Zone FII as a whole, provided they do not exceed 10 cm in length, except in the case provided for in paragraph 2.6.2.2 below.
Pikliku kujuga killud on lubatud terves FII tsoonis, kui need on alla 10 cm pikad, välja arvatud punktis 2.6.2.2 sätestatud juhul.
Zone FIII
FIII tsoon
Fragmentation in this zone must have characteristics intermediate between those of the fragmentation respectively allowed for the two neighbouring zones (FI and FII).
Selle tsooni killunemisomadused peavad jääma kahe kõrvalasuva tsooni (FI ja FII) puhul lubatud killunemisomaduste vahepeale.
A windscreen submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least one of the following conditions is fulfilled:
Tüübikinnituse saamiseks esitatud tuuleklaas loetakse killunemise seisukohast rahuldavaks, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
When all the tests carried out using the points of impact defined in paragraph 2.5.1 above have given a satisfactory result;
kõik katsed punktis 2.5.1 määratletud löögipunktidega on andnud rahuldava tulemuse;
When one test among all those carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 has given an unsatisfactory result, taking account of deviations which do not exceed the following limits:
kõigist katsetest punktis 2.5.1 määratletud löögipunktidega on üks andnud mitterahuldava tulemuse, kuid kõrvalekalded ei ületa alljärgnevaid piirnorme:
Zone FI not more than five fragments between 7,5 and 15 cm long,
FI tsoon kuni viis kildu pikkusega 7,5–15 cm;
Zone FII not more than three fragments of between 16 and 20 cm2 in area located outside the circle having a radius of 10 cm centred on the point of impact,
FII tsoon kuni kolm kildu pindalaga 16–20 cm2 väljaspool ringi, mille raadius on 10 cm ja mille keskpunkt on löögipunkt;
Zone FIII not more than four fragments between 10 and 17,5 cm long
FIII tsoon kuni neli kildu pikkusega 10–17,5 cm;
and is repeated on a new sample, which either conforms to the requirements of paragraph 2.6.1 or presents deviations within the above specified limits.
ning seda katset korratakse uue näidisega, mis vastab punkti 2.6.1 nõuetele või mille puhul kõrvalekalded jäävad eespool kindlaks määratud piiresse;
When two tests among all the tests carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 have given an unsatisfactory result for deviations not exceeding the limits specified in paragraph 2.6.2.2, and a further series of tests carried out on a new set of samples conforms to the requirements of paragraph 2.6.1, or not more than two samples of the new set present deviations within the above specified limits of paragraph 2.6.2.2.
kui kõikidest punktis 2.5.1 ettenähtud löögipunktidega tehtud katsetest kaks annavad mitterahuldava tulemuse, kuid kõrvalekalded ei ületa punktis 2.6.2.2 kindlaks määratud piirnorme, ning kui uue näidisekomplektiga tehtud uus katseseeria vastab punkti 2.6.1 nõuetele või kui uuest näidisekomplektist kõige rohkem kahe näidise puhul jääb kõrvalekalle punktis 2.6.2.2 kindlaks määratud piiresse.
If the above-mentioned deviations are found, they shall be noted in the test report and permanent recording(s) of the fragmentation pattern of the relevant parts of the windscreen shall be attached to the report.
Kui avastatakse eespool nimetatud kõrvalekalded, märgitakse need katseprotokolli ning protokollile lisatakse tuuleklaasi vastavate osade mõranemismustri püsisalvestis.
No secondary characteristic is involved.
Asjassepuutuvaid kõrvalomadusi ei ole.
For each group of toughened-glass windscreens, four samples having approximately the smallest developed area and four samples having approximately the largest developed area, all eight samples being of the same types as those selected for the fragmentation tests (see paragraph 2.2 above), shall be subjected to testing.
Iga karastatud klaasist tuuleklaasi rühma kohta tehakse katse nelja näidisega, mille pinnalaotusristkülik on väikseim, ning nelja näidisega, mille pinnalaotusristkülik on suurim, kusjuures kõik kaheksa näidist on sama tüüpi nagu killunemiskatseks valitud näidised (vt punkt 2.2).
Alternatively, at the discretion of the laboratory conducting the tests, for each category of windscreen thickness, six test pieces of the dimension (1100 mm × 500 mm) – 2
Teise võimalusena võib katseid tegeva laboratooriumi äranägemisel võtta katsete jaoks iga tuuleklaasi paksuskategooria kohta kuus katsekeha mõõtmetega (1100 × 500 mm) – 2
The method used shall be that described in annex 3, paragraph 3.1.
Kasutatakse 3. lisa punktis 3.1 kirjeldatud meetodit.
The height of drop shall be 1,5 m – 5
Kukutamiskõrgus on 1,5 m – 5
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the windscreen or the test piece is fractured.
Katse tulemus loetakse rahuldavaks, kui tuuleklaas või katsekeha praguneb.
A set of samples submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if either of the two following conditions is fulfilled, that is to say if:
Tüübikinnituse saamiseks esitatud näidised loetakse mudelpeakatse seisukohast rahuldavaks, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
all the tests have given a satisfactory result;
kõikide katsete tulemus on rahuldav;
one test having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of samples has given satisfactory results.
ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, kuid uuel katseseerial, mis tehakse uue katsekehade komplektiga, saadakse rahuldavad tulemused.
The requirements concerning optical qualities set out in annex 3, paragraph 9, shall apply to every type of windscreen.
Kõikide tuuleklaasitüüpide suhtes kohaldatakse 3. lisa punktis 9 sätestatud optiliste omaduste nõudeid.
UNIFORMLY-TOUGHENED GLASS PANES [1]
ÜHTLASELT KARASTATUD KLAASPANEELID [1]
Uniformly-toughened glass panes shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Ühtlaselt karastatud klaaspaneelid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe alljärgnevalt nimetatud põhi- või kõrvalomaduse poolest.
The nature of the toughening process (thermal or chemical);
karastamisprotsessi laad (termiline või keemiline);
The shape category; two categories are distinguished:
kuju kategooria; eristatakse kahte kategooriat:
Flat glass panes,
tasapinnalised klaaspaneelid,
Flat and curved glass panes.
tasapinnalised ja kumerad klaaspaneelid;
The thickness category in which the nominal thickness ‘e’ lies (a manufacturing tolerance of ± 0.2 mm being allowed):
paksuskategooria, kuhu kuulub nimipaksus e (lubatud on valmistamisest tingitud hälve ± 0,2 mm):
Category I e ≤ 3,5 mm
I kategooria e ≤ 3,5 mm
Category II 3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
II kategooria 3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
Category III 4,5 mm < e ≤ 6,5 mm
III kategooria 4,5 mm < e ≤ 6,5 mm
The incorporation or otherwise of conductors.
elektrijuhtide olemasolu või puudumine;
Index of difficulty
Probleemsuse näitaja
Plate glass
Tahvelklaas
Selection of samples
Näidiste valimine
Samples of each shape category and of each thickness category difficult to produce shall be selected according to the following criteria for testing.
Katse tegemiseks valitakse järgmiste kriteeriumide alusel näidised igast kuju- ja paksuskategooriast, mida on keeruline toota.
In the case of flat glass panes, two sets of samples shall be provided, corresponding to:
Tasapinnaliste klaaspaneelide puhul võetakse kaks näidisekomplekti, mis vastavad:
the largest developed area,
suurimale pinnalaotusristkülikule,
the smallest angle between two adjacent sides.
väikseimale nurgale kahe kõrvuti asetseva külje vahel.
In the case of flat and curved glass panes, three sets of samples shall be provided, corresponding to:
Tasapinnaliste ja kumerate klaaspaneelide puhul võetakse kolm näidisekomplekti, mis vastavad:
the smallest angle between two adjacent sides,
väikseimale nurgale kahe kõrvuti asetseva külje vahel,
the largest height of segment.
segmendi suurimale kõrgusele.
Tests carried out on samples corresponding to the largest area ‘S’ shall be considered to be applicable to any other area smaller than S + 5 per cent.
Katsed, mis tehakse näidistega, mis vastavad suurimale pinnalaotusristkülikule S, loetakse kehtivaks mis tahes muu pinna suhtes, mis on väiksem kui S + 5 %.
If the samples submitted present an angle γ smaller than 30o, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle greater than γ – 5o.
Kui esitatud näidistel esineb nurk γ, mis on väiksem kui 30°, loetakse katsed kehtivaks kõikide esitatud klaaspaneelide suhtes, mille nurk on suurem kui γ - 5°.
If the samples submitted present an angle γ greater than or equal to 30o, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle equal to or greater than 30o.
Kui esitatud näidistel esineb nurk γ, mis on 30° või suurem, loetakse katsed kehtivaks kõikide esitatud klaaspaneelide suhtes, mille nurk on 30° või suurem.
If the height of segment h of the samples submitted is greater than 100 mm, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having a height of segment smaller than h + 30 mm.
Kui esitatud näidiste segmendi kõrgus h on suurem kui 100 mm, loetakse katsed kehtivaks kõikide esitatud klaaspaneelide suhtes, mille segmendi kõrgus on väiksem kui h + 30 mm.
If the height of segment of the samples submitted is less than or equal to 100 mm, the tests shall be considered as applicable to all glass panes having a height of segment less than or equal to 100 mm.
Kui esitatud näidiste segmendi kõrgus h on 100 mm või väiksem, loetakse katsed kehtivaks kõikide klaaspaneelide suhtes, mille segmendi kõrgus on 100 mm või väiksem.
Number of samples per set
Näidiste arv komplektis
The number of samples in each group shall be as follows, according to the shape category defined in paragraph 1.1.3 above:
Näidiste arv igas rühmas on punktis 1.1.3 kindlaksmääratud kujukategooriate kaupa järgmine:
Kind of glass pane
Klaaspaneeli tüüp
Flat (2 sets)
Tasapinnaline (2 komplekti)
Flat and curved (3 sets)
Tasapinnaline ja kumer (3 komplekti)
Points of impact (see annex 17, figure 3)
Löögipunktid (vt 17. lisa joonis 3)
For flat glass panes and curved glass panes the points of impact represented respectively in annex 17, figures 3(a) and 3(b) on the one hand, and in annex 17, figure 3(c) on the other hand, shall be as follows:
Tasapinnaliste klaaspaneelide ja kumerate klaaspaneelide puhul on löögipunktid, mis on esitatud vastavalt 17. lisa joonistel 3a ja 3b ning 17. lisa joonisel 3c, järgmised:
Point 1 3 cm from the edges of the glass pane in the part where the radius of curvature of the edge is smallest;
Punkt 1 3 cm klaaspaneeli servadest kohas, kus serva kumerusraadius on väikseim;
Point 2 3 cm from the edge of one of the medians, the side (if any) of the glass pane bearing tong marks being selected;
Punkt 2 3 cm ühe mediaani äärest, kusjuures kui klaasi mõnel küljel on tangijäljed, valitakse see külg;
Point 3 in the geometric centre of the glass
Punkt 3 klaasi geomeetrilises keskpunktis;
Point 4 for curved glass panes only; this point shall be selected on the largest median in that part of the pane where the radius of curvature is smallest.
Punkt 4 üksnes kumerate klaaspaneelide puhul; see punkt valitakse suurimal mediaanil klaaspaneeli selles osas, kus kumerusraadius on väikseim.
Only one test shall be carried out at each prescribed point of impact.
Igas ettenähtud löögipunktis tehakse ainult üks katse.
A test shall be deemed to have given a satisfactory result if fragmentation satisfies the following conditions:
Katse tulemus on rahuldav, kui killunemine vastab järgmistele tingimustele:
The number of fragments in any 5 cm × 5 cm square is not less than 40 or more than 400, or in the case of glazing not more than 3,5 mm thick, 450.
Igas 5 × 5 cm tükis on kildude arv vähemalt 40, kuid mitte üle 400 või kuni 3,5 mm paksuse klaaspinnamaterjali puhul mitte üle 450.
Fragmentation shall not be checked in a strip 2 cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass; nor within a radius of 7,5 cm from the point of impact.
Killunemist ei kontrollita 2 cm laiusel ribal näidise servadest, kuna selle riba suurune on klaasi raam, ega 7,5 cm raadiuses löögipunktist.
Fragments of an area exceeding 3 cm2 shall not be allowed except in the parts defined in paragraph 2.6.1.3 above.
Kilde, mille pindala on üle 3 cm2, ei tohi olla, välja arvatud punktis 2.6.1.3 määratletud osades;
A few fragments of elongated shape shall be allowed, provided that:
Lubatud on üksikud pikliku kujuga killud, tingimusel, et:
their ends are not knife-edged,
nende otsad ei ole teravad,
if they extend to the edge of the glass pane they do not form an angle of more than 45o with it,
kui killud ulatuvad klaaspaneeli servani, ei tohi nende nurk klaaspaneeli serva suhtes olla suurem kui 45°,
and if, except in the case provided for in paragraph 2.6.2.2 below,
ning välja arvatud punktis 2.6.2.2 sätestatud juhul,
their length does not exceed 7,5 cm.
ei ole nende pikkus üle 7,5 cm.
A set of samples submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least one of the following conditions is fulfilled:
Tüübikinnituse saamiseks esitatud näidisekomplekt loetakse killunemise seisukohast rahuldavaks, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
When all tests carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 above have given a satisfactory result;
kõik katsed punktis 2.5.1 määratletud löögipunktidega on andnud rahuldava tulemuse;
not more than 5 fragments between 6 and 7,5 cm long,
kuni viis kildu pikkusega 6–7,5 cm,
not more than 4 fragments between 7,5 and 10 cm long,
kuni neli kildu pikkusega 7,5–10 cm,
and is repeated on a new sample which either conforms to the requirements of paragraph 2.6.1 or presents deviations within the above specified limits.
ning katset korratakse uue näidisega, mis vastab punkti 2.6.1 nõuetele või mille puhul kõrvalekalded jäävad eespool kindlaks määratud piiresse;
When two tests among all the tests carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 have given an unsatisfactory result, taking account of deviations not exceeding the limits specified in paragraph 2.6.2.2, and a further series of tests carried out on a new set of samples conform to the prescriptions of paragraph 2.6.1 or not more than two samples of the new set present deviations within the above specified limits of paragraph 2.6.2.2.
kõikidest punktis 2.5.1 ettenähtud löögipunktidega tehtud katsetest kaks annavad mitterahuldava tulemuse, kuid kõrvalekalded ei ületa punktis 2.6.2.2 kindlaks määratud piirnorme, ning kui uue näidisekomplektiga tehtud uus katseseeria vastab punkti 2.6.1 nõuetele või kui uuest näidisekomplektist kõige rohkem kahe näidise puhul jääb kõrvalekalle punktis 2.6.2.2 kindlaks määratud piiresse.
If the above-mentioned deviations are found, they shall be noted in the test report and permanent recording(s) of the fragmentation pattern of the relevant parts of the glass pane shall be attached to the report.
Kui avastatakse eespool nimetatud kõrvalekalded, märgitakse need katseprotokolli ning protokollile lisatakse tuuleklaasi vastavate osade mõranemismustri püsisalvestis.
MECHANICAL STRENGTH TEST
MEHAANILISE TUGEVUSE KATSE
Indices of difficulty of the secondary characteristics.
Kõrvalomaduste probleemsuse näitajad
Index ofdifficulty
Probleemsuse näitaja
Polished glass
Poleeritud klaas
colourlesstinted
värvitu
The other secondary characteristic (namely, incorporation or otherwise of conductors) is not involved.
Muud kõrvalomadused (elektrijuhtide olemasolu või puudumine) ei ole asjassepuutuvad.
Number of test pieces
Katsekehade arv
Six test pieces shall be subjected to testing for each thickness category defined in paragraph 1.1.4 above.
Iga punktis 1.1.4 kindlaks määratud paksuskategooria kohta võetakse katseks kuus katsekeha.
The test method used shall be that described in annex 3, paragraph 2.1.
Kasutatakse 3. lisa punktis 2.1 kirjeldatud meetodit.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper surface of the test piece) shall be as indicated in the following table, according to thickness of the glass pane:
Kukutamiskõrgus (kuuli alumisest küljest katsekeha ülemise pinnani) on esitatud järgmises tabelis vastavalt klaaspaneeli paksusele:
Nominal thickness of glass pane (e)
Klaasi nimipaksus (e)
Height of drop
Kukutamiskõrgus
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the test piece does not break.
Katse tulemus on rahuldav, kui katsekeha ei purune.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of mechanical strength if at least one of the following conditions is fulfilled:
Tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehade komplekt loetakse mehaanilise tugevuse seisukohast rahuldavaks, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
When not more than one test has given an unsatisfactory result,
mitterahuldavaid katsetulemusi ei ole rohkem kui üks;
When two tests having given unsatisfactory results, a further series of tests carried out on a new set of six test pieces give satisfactory results.
kahe katse tulemused on olnud mitterahuldavad ja on tehtud uued katsed kuue uue katsekehaga ning nende katsete tulemused on olnud rahuldavad.
The provisions concerning regular light transmittance set out in annex 3, paragraph 9.1, shall apply to uniformly-toughened glass panes or parts of glass panes other than windscreens located at places which are essential to the driver’s vision.
Ühtlaselt karastatud klaaspaneelide või klaaspaneelide osade suhtes, mis ei ole tuuleklaasid, kuid mis asuvad juhi vaatevälja jaoks olulistes kohtades, kohaldatakse 3. lisa punktis 9.1 sätestatud tavaläbipaistvuse nõudeid.
The provisions of paragraph 9 of annex 3 shall apply to uniformly-toughened glass panes used as windscreens of slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Ühtlaselt karastatud klaaspaneelide suhtes, mida kasutatakse tuuleklaasidena aeglaselt liikuvatel sõidukitel, mis oma konstruktsiooni tõttu ei liigu kiiremini kui 40 km/h, kohaldatakse 3. lisa punkti 9 sätteid.
This shall not apply to flat windscreens which fall within an already approved group.
Neid sätteid ei kohaldata tasapinnaliste tuuleklaaside suhtes, mis kuuluvad juba tüübikinnituse saanud rühma.
This type of uniformly-toughened glass pane can also be used for windscreens for slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Seda tüüpi ühtlaselt karastatud klaaspaneeli võib kasutada ka tuuleklaasina aeglaselt liikuvatel sõidukitel, mis oma konstruktsiooni tõttu ei liigu kiiremini kui 40 km/h.
ORDINARY LAMINATED-GLASS WINDSCREENS
TAVALISEST LAMINAATKLAASIST TUULEKLAASID
Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the fallowing principal or secondary characteristics.
Tavalisest laminaatklaasist tuuleklaasid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe alljärgnevalt nimetatud põhi- või kõrvalomaduse poolest.
The trade names or marks.
kaubanimed või kaubamärgid;
The shape and dimensions,
kuju ja mõõtmed;
Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to one group for the purposes of tests of mechanical properties and of resistance to the environment.
mehaaniliste omaduste katse ja keskkonnaagressiivsusele vastupidavuse katse puhul loetakse tavalisest laminaatklaasist tuuleklaasid ühte gruppi kuuluvaks;
The number of layers of glass,
klaasikihtide arv;
The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2 n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above or below the nominal value being allowed,
tuuleklaasi nimipaksus e, kusjuures lubatud on valmistamisest tingitud hälve 0,2 n mm ülal- või allpool nimiväärtust (n on tuuleklaasi klaasikihtide arv);
The nominal thickness of the interlayer or interlayers,
vahekihi või vahekihtide nimipaksus;
The nature and type of the interlayer or interlayers (e.g. PVB or other plastics-material interlayer or interlayers).
vahekihi või vahekihtide laad ja tüüp (nt polüvinüülbutüraalist või muust plastmaterjalist vahekiht või vahekihid).
The nature of the material (polished (plate) glass, float glass, sheet glass),
materjali laad (poleeritud tahvelklaas, valuklaas, lehtklaas);
The colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted),
vahekihi või vahekihtide värvus (täielik või osaline) (värvitu või toonitud);
The colouring of the glass (colourless or tinted),
klaasi värvus (värvitu või toonitud);
The incorporation or otherwise of conductors,
elektrijuhtide olemasolu või puudumine;
In the case of ordinary laminated-glass windscreens, tests other than headform tests (paragraph 3.2 below) and tests of optical qualities shall be conducted on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose.
Tavalisest laminaatklaasist tuuleklaaside puhul tehakse katsed, v.a katse mudelpeaga (punkt 3.2) ja optiliste omaduste katse, tasapinnaliste katsekehadega, mis on lõigatud tegelikust tuuleklaasist või on spetsiaalselt katse jaoks valmistatud.
In either case the test pieces shall be in all respects rigorously representative of the serially-produced windscreens for which approval is sought.
Mõlemal juhul peavad katsekehad olema igati tüüpilised masstoodanguna valmistatud tuuleklaaside suhtes, millele soovitakse saada tüübikinnitust.
Before each test the test pieces shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Enne iga katset hoitakse katsekehi vähemalt neli tundi temperatuuril 23 ± 2 °C.
The tests shall take place as soon as possible after the test pieces have been taken out of the receptacle in which they were stored.
Katsed tehakse nii kiiresti kui võimalik pärast katsekehade väljavõtmist mahutist, kus neid hoiti.
Headform test on a complete windscreen
Mudelpeakatse terviktuuleklaasiga
Four samples from the smallest-developed-area series and four samples from the largest-developed-area series selected in accordance with the provisions of annex 13, shall be tested.
Katse tehakse nelja näidisega, mis on saadud väikseima pinnalaotusristkülikuga seeriast, ning nelja näidisega, mis on saadud suurima pinnalaotusristkülikuga seeriast, mis valitakse vastavalt 13. lisa sätetele.
The drop height shall be 1,5 m – 5
Kukutamiskõrgus on 1,5 m – 5
This test shall be deemed to have given a satisfactory result if the following conditions are fulfilled:
Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:
The sample breaks displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it;
näidis puruneb nii, et löögipunkti ümber on palju ringmõrasid, kusjuures ükski mõra ei ole löögipunktist kaugemal kui 80 mm;
The layers of glass shall remain adhering to the plastics-material interlayer.
klaasikihid jäävad plastmaterjalist vahekihi külge.